Elektrizitätsleitung in Krystallen. 



85 



Platte auf 1330° unternommener Färbungsversuch mit Radium- 

 strahlen. Wie bekannt, 1 wird auch weißer Saphir durch diese 

 Strahlung gelbbraun gefärbt; der auf obige Temperatur erhitzte 

 Saphir wird nun gerade wie der ursprüngliche gelbbraun 

 gefärbt, die färbende Substanz scheint also in der Substanz 

 des Saphirs selbst zu 



32 



30 _ 



28 



*5S 



O 



"<3 

 S 



"Q 



X 



& , 



ig 



20 



18 



16 



Ut 



liegen und nicht bei- 

 gemengt zu sein; beim 

 Erhitzen schwindet die 

 Färbung. Ein braun- 

 gelber Saphir gab un- 

 gefähr dieselben Werte 

 für die Leitfähigkeit wie 

 der ungefärbte, was 

 wohl dem Umstände 

 zuzuschreiben ist, daß 

 die Färbung schon viel 



früher verschwindet, 

 als Leitfähigkeit wahr- 

 nehmbar ist, die ja erst 

 bei zirka 800° meßbar 

 wurde. 



Die folgenden Werte 

 der ersten Erhitzung 

 wurden mit dem unge- 

 färbten Stein erhalten, 

 doch ist der Umstand 

 belanglos wegen der 

 Entfärbung in derHitze. 



Wie aus den beiden Zahlenreihen ersichtlich ist, sind die 

 Werte der ersten Erhitzung anfangs größer, wie dies immer 

 bei der Versuchsanordnung mit Krystallplatten der Fall ist; bei 

 1000° sind sie nicht sehr verschieden, wenn man berücksichtigt, 

 daß ein Unterschied von 10° große Widerstandsdifferenzen mit 

 sich bringt. 



S n 



10 



h - 



1000' 



1050° U00° 1150° 1200° 1250° 1300° 1350" 



Fig. 9. Saphir. 



i C. Doelter, Das Radium und die Farben. Dresden 1910, p. 62. 



